— 324 — 
si vedono luccicare le loro faccie, assai splendenti sebbene non per- 
fette ; sembra da certi particolari riflessi che esista una sfaldatura 
pinacoidale o piramidale. Durezza fra 2 e 3. Il peso specifico è 
di 5. 48. 
Il dott. Alfredo Lotti, direttore dell’officina metallurgica di Bor- 
mettes (Francia), a cui ho inviato alcuni campioni di minerale rac- 
colto da me, e scelto accuratamente, in modo da non presentare al- 
cuna visibile impurità, me ne ha comunicato la seguente analisi : 
S 21. 27 
Sb 34. 22 13. 51 
Pb 40.21 6.20 
Cu -.. 0.25 
Pe . 3. 62 2. 07 
Ag 0. 0579 
Au 0. 0001 
99. 6280 21. 78 
Le cifre scritte accanto alle percentuali dello Sb, del Pb e 
del Fe, rappresentano le quantità teoriche di solfo occorrenti a costi- 
tuire i solfuri SboS 3 , PbS e FeS. La cifra totale teorica è vicina a 
quella trovata coll’analisi, ma la supera, ciò che basta a confermare 
la supposizione che il ferro non sia contenuto nel minerale allo stato 
di pirite, ma solo di mono-solfuro e quindi combinato coll’an- 
timonio. 
La composizione risultante dall’analisi del Lotti, se si trascura 
la lievissima quantità di rame, coincide quasi del tutto esattamente 
con quella di alcune jamesoniti, e segnatamente con quella della ja- 
mesonite di Wiltau nel Tirolo (I), descritta dal Pichler 1 ; di Va- 
lencia de Alcantara (II) nell’ Estremadura (Spagna), analizzata da 
Schaffgotsch 2 e di Cornovaglia (Inghilterra) (III), analizzata dal 
Rose. Per facilitare il confronto riporto le citate analisi 3 : 
1 Tschermak Mitth., 1887, pag. 355. 
a Poggendorff Ann., 1836, Yol. 38, pag. 403. 
3 Yedi Hintze, Handbucìi der Mineralogie , I Bd., pag. 1031-32. 
